TRAVAUX ET EXPÉRIENCES UU u' A. VOELGKER. 193 



blanc, semi-dur et ollVe une cassure terreuse ; tantôt il est gris, opa- 

 lescent, cireux et ofTrc une cassure conclioïde. La variété la plus 

 conmiunc est jaune ou hrune, résistante, mais facilement décom- 

 posée par l'acide suliurique et appropriée à la fabrication de super- 

 phosphates d'un titre élevé. 



Au début, les superphosphates du Lot exportés en Angleterre do- 

 saient entre 71 et 7-4 p. 100 de phosphate de chaux ; mais peu à peu 

 cette teneur s'est abaissée comme pour les phosphates du Nassau 

 jus([u'à rester inférieure à GO p. 100, ce qui ne [)ermet plus de ren- 

 trer dans les frais d'importation. 



Les analyses complètes (n"' 10 et 11, tableau CXLII) représentent 

 la composition de deux phosphates riches du Lot, reçus en 1(S7:2. 

 Bien que l'échantillon n" 10 renferme un peu d'oxyde de fer et 

 (l'alumine et environ A p. 100 de carbonate de chaux en plus que 

 le n° il, il est plus riche en phosphate de chaux et de qualité supé- 

 rieure au n" 11. 



Vœlckcr a publié en outre de nombreuses analyses de phosphates 

 du Lot classés suivant la qualité : supérieure, moyenne et inférieure. 

 Le tableau CXLII reproduit deux analyses de chacune de ces catégo- 

 ries (n"' 12 à 17). On remarcjuera que le rapport entre la chaux et 

 l'oxyde de fer joint à l'alumine varie beaucoup plus que la teneur 

 pour 100 en acide phosphori([ue. Les minerais de qualité moyenne 

 et inférieure, contiennent beaucoup de phosphate de fer et d'alu- 

 mine en même temps que des hydroxydes, ce qui les déprécie 

 comme matière de fabrication du superphosphate. 



Phosphate Sainl-MarUn. — L'île Saint-Martin, une des îles sous 

 le Vent, située dans l'archipel des Antilles, offre un phosphate en ro- 

 che d'une composition très variable, à cause surtout de la difliculté 

 que les exploitants éprouvent à séparer le minerai de la roche ma- 

 drépori([ue sur la<|uelle il est déposé. Les analyses complètes 1 et 4 

 (tableau CXLIIl) indi(jucnt la composition de deux échantillons qui 

 titrent : l'un, 51.70 de phosphate et 32.27 de carbonate de chaux ; 

 l'autre, 70.09 p. 100 de phosphate et seulement li.98 decaibonate 

 de chaux. Les autres analyses 3 à font voir que, suivant la teneur 

 en carbonate, le jibosphate de Saint-Martin acquiert une valeur com- 

 merciale élevée, ou à peu près nulle. 



ann. science AUKU.N. ^ 13 



